III. 



Magnetische Eisenuntersuchung. 



In magnetischer Hinsicht werden verschiedene ferromagnetische Materialeu durch 

 den Verlauf (1er SO'J,^ Kurve charakterisiert (^ — Feldstärke, 9JJ — Magnetisierungs- 

 intensität). Die gewöhnliche Methode zur Aufnahme dieser Kurve besteht in der 

 Bestimmung der Magnetisierungsintensität an langgestreckten RotationseUipsoiden, die 

 durch Einlegen in eine lange Spule einer bekannten Feldstärke ausgesetzt sind. 

 Die Magnetisierungsintensität wird im allgemeinen mit Hilfe einer in Verlängerung 

 der Rotationsachse aufgehängten Magnetnadel bestimmt. Die direkte Wirkung der 

 Stromspule wird gewöhnlich durch eine andere Spule kompensiert. 



Zur Untersuchung der in der vorliegenden Arbeit verwendeten Eisensorten 

 wurde der beschriebene Magnetfeldmesser zur Bestimmung der Magnetisierungs 

 Intensität benutzt. Da aber die Empfindlichkeit dieses Instrumentes selbstverständ- 

 lich viel kleiner als die des Magnetometers ist, muss der Feldmesser dem Ellipsoid 

 näher gebracht werden, um hinreichende Ausschläge zu liefern. Zu diesem Zwecke 

 wurde das Messinstrument in der Aquatorialebene des Ellipsoids ausserhalb der 

 Spule in einem festen Halter gesetzt (Fig. 14). Da der Feldmesser keine Eisenteile 

 enthält und das Magnetfeld des kleinen Messsolenoides vernachlässigbar klein ist, 

 können hierdurch keine schädlichen Wirkungen entstehen. 



üm die Magnetisierungsintensität des Ellipsoids aus den beobachteten Feldstärken 

 in einem äusseren Punkt zu berechnen verfahren wir folgendermassen. u, v, w sollen 

 rotationselliptische Koordinaten bedeuten; dann ist 



XIV. Theorie der Methode. 



(1) 



z -- auv. 



